Jurnal APLIKASI: Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini

## Batu Putih dari Rengel-Tuban sebagai Bahan Alternatif Agregat Campuran HRS

## Ami Asparini
Dosen D3 Teknik Sipil FTSP-ITS email: ami-darman@ce.its.ac.id T

## ABSTRAK
Bahan  baku  agregat  dalam  campuran  HRS  (Hot  Rolled  Sheet)  sebagai  lapis permukaan jalan yang sering digunakan adalah batu pecah hitam, namun untuk wilayah Pantura Jawa Timur dan Madura, agregat ini sulit didapatkan dan harus didatangkan dari tempat lain. Hal ini tentunya dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif mahal. Disisi lain, di sepanjang Pantai Utara Jawa Timur dan Madura, khususnya daerah Tuban banyak terdapat gunung-gunung batuan kapur yang berasal dari batuan endapan (sedimentary rock) dalam kategori limestone, yang merupakan sumber material batu putih yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan harapan batu putih dari daerah Rengel-Tuban dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif Agregat untuk campuran  HRS.  Metodologi  penelitian  yang  dilakukan  adalah  pemeriksaanan laboratorium untuk menganalisa sifat kimia, sifat fisik batu putih (berat jenis dan absorsi, Keausan batuan, Soundness Test, Indeks kepipihan, Pembagian butir gradasi agregat, Kadar organik agregat halus, Kelekatan agregat terhadap aspal) dan perencanaan komposisi campuran HRS untuk diketahui perilakunya dalam campuran HRS sesuai persyaratan teknis MPBJ dengan rujukan ASSHTO,ASTM, dan BS 812. Dari hasil penelitian laboratorium, batu putih asal Rengel-Tuban secara analisa  sifat  kimia  mengandung  Ca  27%,  Mg  53%,  SiO2  5,27%  dan  termasuk golongan VII (limestone magnesium), sedangkan sebagai bahan agregat kasar campuran HRS memenuhi persyaratan untuk lalu lintas kelas A ringan-sedang, namun yang perlu diperhatikan adalah indeks kepipihan batu putih relatif besar (28,43% > 25%), karena hal ini akan mempengaruhi nilai stabilitas campuran HRS. Kata kunci: Hot Rolled Sheet (HRS),  batu putih

## 1. PENDAHULUAN
Pada umumnya di Indonesia untuk bahan baku agregat perkerasan jalan mengunakan batu pecah hitam. Saat ini, dengan semakin dikembangkan proyek-proyek peningkatan jalan untuk lapis permukaan dengan HRS (Hot Rolled Sheet), terutama untuk daerah Pantai Utara Jawa Timur dan Madura sangat jarang didapatkan batu pecah hitam, khususnya daerah Tuban, sehingga harus didatangkan dari daerah lain, yang tentunya dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif tinggi.
Secara geologis wilayah tersebut, khususnya daerah Tuban, banyak terdapat gunung- gunung batu kapur yang berasal dari batuan endapan (sedimentary rock), sehingga sumber alam berupa material batu putih cukup banyak. Penelitian ini  bertujuan untuk memanfaatkan material yang ada didaerah Tuban, di desa Ngandong, Kec. Rengel,   yaitu   batu   putih   sebagai   bahan
agregat untuk HRS sehingga dapat diketahui perilakunya dalam campuran HRS.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan terhadap jenis batuan Jenis batuan pada kerak bumi berdasarkan proses terjadinya dibedakan 3 (tiga) jenis, yaitu  Batuan  Beku  (Igneous  Rock),  Batuan Sedimen (Sedimentary Rock), dan Batuan Metamorf (Metamorphic Rock).
Daerah Tuban secara geologis terbentuk dari lapisan sedimen, dan dari pengamatan di lapangan menunjukkan lapisan  geologi muda, khususnya kecamatan Rengel berupa gunung kapur (Limestone).
Tinjauan Geologis menurut R.W Van Benmelen dalam The Geology of Indonesia, 1970 pada tabel Limestone Analyses of East Java and Madura, untuk wilayah Rengel- Tuban (Near Rengel (Road Bodjonegoro- Tuban) menggambarkan Limestone disekitar
Jurnal APLIKASI: Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini
Unsur III IV V
VI VII VIII IX SiO2 0,72 0,06 3.83 0,08 5,50 7,60 6,22 Al2O2 1,50 0,80 2,31 0,25 1,30 0,75 1,70 FeO2 0,86 CaO 51,28 55,00 52,16 30,46 28,20 50,05 47,86 MgO 0,80 0,14 21,48 20,20 0,30 0,04 CO2 44,00 0,06 41,01 47,58 44,30 41,30 42,11 H2O - - SO2 - 0,05 0,20 - - - - Total 101,30 99,13 100,28 99,85 99,50 100 98,70
daerah Rengel-Tuban mengandung  kadar
CaO   antara   55,70-55,90%,   CO 3 =   43,22- 43,67%,  H 3 O  =  0,16-0,47%,  SiO 3 =  0,31%, Fe 2 O 3 and Al 2 O 3 = 0,06 – 0,17%.
Limestone yang merupakan batuan karbonat dengan mineral utamanya adalah CaCO 3 dan MgCO 3 , dengan specific gravity antara 2,5 – 2,73 sedikit lebih lunak dari batuan beku, tetapi pada jenis tertentu menunjukkan kekerasan yang diprediksi memenuhi persyaratan sebagai agregat perkerasan jalan, dan mempunyai sifat adhesi yang baik terhadap aspal.
Tinjauan analisa mineral menurut H. Ries Ph.D and Thomas L.Watson Ph.D (Element of Engineering Geology, 1930), kualitas batuan limestone terdiri dari specific gravity rata- rata 2,70, weight-pounds per cubic foot rata-rata 168, water absorbed-pounds per cubic foot = 0,02 – 13,22, french coefficient of    wear    1,2-21,7,    hardness    0,00-19,1, toughness 2-25, cementing value 10-500 +.

## 2.2. Tinjauan pemakaian HRS
HRS adalah campuran antara agregat yang bergradasi timpang (Gap Grade) yang dicampur secara panas dan dipadatkan pada suhu tertentu dan merupakan pengetrapan pelapisan perkerasan pada permukaan atas. HRS yang dipakai di Indonesia dibagi 2 (dua) kelas yaitu : Agregat Kelas A : untuk jalan dengan beban lalu lintas ringan sampai sedang dengan karakteristik perkerasan yang diutamakan adalah keawetan, fleksibilitas dan daya tahan terhadap fatique (kelelahan) ;  Agregat Kelas B : untuk jalan dengan beban lalu lintas sedang sampai berat dengan     karakteristik     perkerasan     yang diutamakan stabilitas selain fleksibilitas dan daya tahan terhadap fatique (kelelahan).
Keuntungan HRS dibandingkan dengan aspal beton adalah memiliki ketahanan terhadap fatique yang cukup besar, durabilitas tinggi, fleksibilitasnya tinggi, pelaksanaan mudah (work ability), ketebalan relatif lebih tipis (2,5-4 cm).
Bahan campuran HRS terdiri dari Agregat kasar (coarse aggregate), agregat halus (fine aggregate), bahan pengisi (filler) dan aspal dengan suatu perbandingan tertentu.
Prosentase agregat kasar berkisar 20-40%, sebagian besar campuran diisi agregat halus dan bahan pengisi. Untuk itu batu putih dicoba sebagai bahan substitusi agregat kasar dan halus batu hitam. Stabilitas campuran sebagian besar ditentukan oleh campuran mortar (Agregat halus + filler + aspal).

## 3. METODOLOGI
Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini:
1. Pengambilan contoh material di lapangan.
2. Penelitian material di laboratorium yang meliputi:
- Meninjau batuan secara geologis.
- Pemeriksanan material sebagai bahan dasar HRS yang mengacu pada AASHTO,  ASTM  dan  British  Standard 812, meliputi : analisa kimia batuan, berat jenis dan absorsi, keausan batuan, soundness test, indeks kepipihan, pembagian butir gradasi agregat, kadar organik agregat halus, kelekatan agregat terhadap aspal, perencanaan komposisi agregat campuran HRS, komposisi campuran HRS (agregat + filler + aspal), test Marshall campuran HRS.
3. Evaluasi dan kesimpulan.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Test Analisa Kimia Batu putih Hasil analisa kimia oleh Lab. T. Kimia FTI- ITS, batu putih yang berasal dari Rengel- Tuban mengandung kadar Ca 27,2%, Mg 5,3 %, dan SiO 2 5,27%. Maka batuan ini merupakan batuan endapan yang termasuk golongan VII sesuai dengan pengolongan Limestone berdasarkan unsur-unsur yang dominan, sesuai tabel 1.
Tabel 1. Penggolongan Limestone
Sumber : Elements Of Engineering Geologi,1930 H.Ries Phd and Thomas L.Watson Phd
Jurnal APLIKASI: Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini
Jenis Pemeriksaan
Hasil    P emeriksaan Standar Max/Min F1 F2 F3 Filler Bulk Specific Gravity 2.575 2.690 2.545 2.85 Saturated Surface Dry 2.620 2.760 2.635 2.94 Apparent Specific Gravity 2.705 2.905 2.795 3.13 Min 2.50 Absorsion (Penyerapan) 1.92 % 2.755 % 3.49% 2.98% Max 3% Test Abrasi (Keausan) - Grading B - Grading C 30.64%
26.54% - - -
Max 40% Soundness Test (Pelapukan) 9.215% - - - Max 12% Indeks Kepipihan 28.43% - - - Max 25% Test Analisa Saringan - Agregat kasar F1 - Agregat halus F2 - Agregat halus F3 33.48% - - - 9.50 % - - - 57.02% - - - (30-40) % (47-67) % Test Kelekatan terhadap aspal 97.5% - - - Min 95% Sand Equivalent Test - - Min95% Test Kebersihan - Agregat batu putih - Sand Equivalent Test - Pasir Alami
1.43 %
- - - 96.34 % - - - Diatas warna standart - - Max 3% Min  50%
Min dibawah warna standar Jenis Pemeriksaan
Hasil Test Standar Min Max Penetrasi 6,467 mm 6.0 mm 7.0 mm Titik Nyala & bakar 310.5 0 C – 318.5 0 C 200 0. C Titik Lembek 48.25 0 C
48 0 C 58 0 C Daktilitas 125.6 mm 100 mm Aspal 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 Bahan Berat Berat Berat Berat Berat % Gr % gr % Gr % Gr % gr F1 29.13 349.53 28.96 347.52 28.79 345.51 28.63 344 28.46 342 F2 8.26 99.18 8.22 98.61 8.17 98.04 8.12 97.5 8.08 96.9 F3 49.61 595.29 49.32 591.87 49.04 588.45 48.75 585.0 48.46 58 Filler 7 84 7 84 7 84 7 84 7 84 Aspl 6 72 6.5 78 7 84 7.5 90 8 96 Totl 100 1200 100 1200 100 1200 100 1200 100 1200 Kadar
Aspal Kode Stabi Lity (kg) (kalibrasi) Flow (mm) Marshall Quotient (kg/mm) Density (gr/mm) Air Void
Content (%) 6.0% I 737.30 2.00 320.10 2.32 4.94 II 733.66 2.05 2.31 III 740.93 2.10 2.30 6.5% I 780.88 2.10 340.81 2.29 4.15 II 795.41 2.40 2.33 III 755.46 2.25 2.31 7.0% I 842.60 2.72 301.54 2.33 3.35 II 751.80 2.70 2.34 III 755.5 2.40 2.29 7.5% I 715.5 3.00 257.66 2.30 2.53 II 748.2 2.15 2.31 III 744.6 3.20 2.32 8.0% I 690 3.00
214.94 2.30 2.13 II 715.5 3.30 2.31 III 686.45 3.30 2.29
Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X Volume 1, Nomor 1, Agustus 2006

## 4.2. Pemeriksaan Fisik Agregat, Filler dan
Aspal AC 60/70 Hasil dari pemeriksaan laboratorium terhadap agregat halus, agregat kasar (batu putih) dan Filler seperti Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Pemeriksaan Fisik Agregat dan Filler
Gambar 1. Kurva Komposisi Campuran Agregat HRS
Dari hasil pemeriksaan Aspalt AC 60/70 diperoleh  summary of bitument sebagai berikut :
Tabel 3. Summary of Bitument (Aspalt AC 60/70)

## 4.4. Perencanaan Komposisi Campuran
HRS
Komposisi Campuran agregat+Filler+Aspal untuk    Test    Marshall    dengan    langkah- langkah:
a. Benda uji didapatkan dengan memadatkan campuran HRS didalam silender cetak Marshall.
b. Kadar aspal dari masing-masing benda uji yaitu 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, dan 8%.
c. Pemadatan dilakukan 2 x 50 tumbukan
Dari hasil perencanan diperoleh komposisi campuran Agregat+filler+Aspal untuk Marshall, hasil Test Marshall laboratorium dan grafik masing-masing parameter sehingga diperoleh kondisi kadar aspal optimum.
Tabel 5. Komposisi Campuran HRS

## 4.3.  Komposisi Agregat Campuran HRS
Dari   hasil   analisa   saringan   agregat   kasar (F1),   agregat   halus   (pasir   alam   :   F2), agregat halus (batu putih : F3), dan Filler, diperoleh komposisi yang memenuhi persyaratan gradasi.
Tabel 4. Komposisi Agregat Campuran HRS
Tabel 6. Hasil Test Marshall Laboratorium
Ukuran Saringan Inch/No Fraksi I (F1) Fraksi II (F2) Fraksi III (F3) Jmlh (%) Syarat Gradasi (%) Lolos 33.48 Lolos 9.5 Lolos 57.02 (%) (%) (%) (%) (%) (%) ¾” 100 33.48 100 9.50 100 57.02 100 100 ½” 96.60 32.34 100 9.50 100 57.02 98.86 80-100 3/8” 62.95 21,07 99.16 9.42 100 57.02 87.51 70-90 No.4 0.76 0.25 98.33 9.34 99.85 56.93 66.52 50-70 No.8 0.46 0.15 97.22 9.24 60.85 34.70 44.09 35-50 No.30 0.33 0.11 39.42 3.74 34.60 19.73 23.58 18-29 No.50 0.32 0.11 28.64 2.72 23.30 14.29 16.12 13-23 No.100 0.29 0.10 20.20 1.92 18.40 10.49 12.51 6-16 No.200 0.25 0.08 9.90 0.94 9.50 5.42 6,64 4-10
Jurnal APLIKASI: Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini
Gambar 1.  Grafik Stability  ( Kg ) QU O T IE N T MA R S H A L L (k g/ m QUOTIENT MARSHALL (kg/mm) 500 400 300 200 QUOTIENT MARSHALL (kg/mm) 100
Gambar 2. Grafik Stability (kg)
0 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 % ASPAL Gambar 5. Quotient Marshall AVC STABILITY FLOW QM QUOTIENT MARSHALL (kg/mm) 7.2 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 Gambar 3. Grafik Flow (mm) Gambar 4. Grafik Air Void Content % ASPAL
Gambar 6.  Kadar Aspal Optimum
Dari grafik diperoleh kadar aspal optimum =
7.1 + 7.3 = 7.2% 2
4.5. Perencanaan Campuran HRS Optimum Kadar aspal optimum dicapai pada saat kadar aspal sebesar 7,2 %.
Tabel 7. Komposisi Campuran + Filler + Aspal dengan kadar aspal 7,2 %
Material
Berat % Gram F1 28.73 344.71 F2 8.15 97.81 F3 48.92 587.08 Filler 7.00 84 Aspal 7.20 86.4 Total 100 1200

## 4.6. Hasil Test Marshall II
Hasil test Marshall II yang dilakukan pada campuran HRS pada kadar aspal optimum dengan perendaman pada benda uji selama 1, 3 dan 7 hari diperoleh parameter sebagai berikut:
Jurnal APLIKASI: Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini

## Jurnal APLIKASI

## ISSN.1907-753X
Tabel 8. Hasil Test Marshall
Lama renda man Kode H (mm) Berat Kering (gr) Berat Jenuh (gr) Berat dlm air(gr) Flow (0.01) (mm) Stabili ty (kg) Marshall
Quotient (kg/mm) 1 hari I 6.4 1184 1190 672.6 2.90 810 281.61 II 6.5 1188.8 1191.5 675.7 2.80 839 III 6.7 1186 1195 675.4 2.60 879 3 hari I 6.4 1186 1195 673.2 4.00 690.1 167.25 II 6.5 1184.4 1194.3 670.5 4.20 719.1 III 6.7 1183.9 1195.6 671.2 3.70 741 7 hari I 6.4 1185 1196.2 666.9 5.80 450.4 79.00 II 6.5 1187.2 1195 666.2 5.40 472.2
III 6.7 1184.8 1196.5 669,4 5.30 479.4 Gambar 6. Optimum Aspal 7.2 % 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian penggunaan batu putih dari Rengel Tuban sebagai bahan Agregat campuran HRS dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Batu Putih dari Rengel ditinjau dari kandungan unsur kimianya termasuk batuan mineral golongan VII (limestone magnesium) dengan specific gravity 2,7 dengan kandungan Ca 27%, Mg 5,3% dan SiO2  5,27%,  dan memenuhi  syarat sebagai bahan agregat campuran HRS kelas A untuk jalan yang memikul beban lalu lintas rendah sampai sedang dengan angka stabilitas 450-850 kg.
2. Untuk Agregat halus batu endapan (batu putih)   dari  Rengel  jika   dipakai  dalam bahan dasar Campuran HRS, yang harus diperhatikan adalah penyerapannya cukup besar (3,49% > 3,00%), hal ini dapat mempengaruhi jumlah pemakaian aspal dalam campuran.
3. Dalam pengunaan batu putih sebagai agregat campuran HRS yang harus diperhatikan adalah Indeks Kepipihannya. Dalam percobaan yang dilakukan dengan mengunakan cara pemecahan sekunder sehingga menghasilkan indeks kepipihan yang relatif besar (28,4% > 25%).
4. Untuk mendapatkan campuran HRS yang baik, kadar aspal dalam campuran sebaiknya ditetapkan berdasarkan perencanaan campuran di Laboratorium.

## 5.2. Saran
1. Dengan terpenuhinya syarat-syarat teknis penggunaan batu putih dapat digunakan sebagai   agregat   campuran   HRS,   maka hendaknya sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dan diolah semaksimal mungkin dengan peralatan yang lebih tepat guna.
2. Untuk menghasilkan indeks kepipihan yang kecil, dalam pemecahan batu putih hendaknya  dilakukan sebaik  mungkin, karena indeks kepipihan yang besar akan mempengaruhi nilai stabilitas campuran HRS, selain itu agregat yang pipih juga membuat interlocking antar agregat tidak saling mengunci.

## 6. DAFTAR ACUAN
Rujukan   yang   dipakai   dalam   penyusunan makalah ini, antara lain: Asweda,   Fardiansyah,   dan   Ami   Asparini, 1989,  ”Penelitian penggunaan batu putih (sedimentary rock) dari desa Ngandong kecamatan Rengel Tuban sebagai bahan agregat HRS”,  Tugas Akhir LPPU ITS.
Colin P Corne, Direktorat Jenderal Bina Marga,  “Specification for High – Durability Aspalts”, Maret 1985, Central Design Office Jakarta, Badan Penerbit Pekerjaan Umum Jakarta.
Direktorat Bina Marga, 1976 ” Manual Pemeriksaan Bahan Jalan”, Badan Penerbit Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

## Direktorat Bina Marga, 1983 ” Petunjuk
Pelaksanaan Lapis Tipis Aspal Beton Flexible (LATASTON)”, Badan Penerbit Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, No. 12/PT/B/1983
Direktorat Bina Marga, 1983 ”Petunjuk Pelaksanaan Lapis Tipis Aspal Beton Flexible (LASTON)”, Badan Penerbit Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, No. 13/PT/B/1983
Jurnal APLIKASI: Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini
Departemen Perindustrian, ”Standar Industri Indonesia (SII.0088-75), Test Pelapukan Agregat”
H. Ries, Ph.D and Thomas L. Watson, Ph.D, “Element of Engineering Geology”, John Wiley and Sons Inc. 1930, New York.

## Marais CP, 1979 “Surfacings Aspalt
Pavement : Aspalt Concrete of Gap  – Graped”.

## R. W. Van Bemmelan ”The Geology of
Indonesia Vol. II, martinus Nijhoff / The Hague/1970, Netherland.